J URNAL S AINSTEK STT P EKANBARU - V OL . 11 N O . 2 (2023)
Terbit online pada laman web jurnal :
https://ejournal.sttp-yds.ac.id/index.php/js/index

## SAINSTEK
|    ISSN (Print) 2337-6910    |    ISSN (Online) 2460-1039    |
Pengaruh Penambahan Palm Oil Fuel Ash terhadap Nilai Kuat Tekan Bebas Tanah berdasarkan Hasil Uji UCT
Puspa Ningrum a* , Muhammad Toyeb b , Muhamad Auliandi c
a,b,c Program Studi Teknik Sipil Universitas Abdurrab, Jl. Riau Ujung No.73, Pekanbaru 28292, Indonesia

## I NFORMASI A RTIKEL

## A B S T R A C T
Sejarah Artikel: Diterima Redaksi: 29 Desember 2023
Revisi Akhir: 31 Desember 2023
Diterbitkan Online : 31 Desember 2023 In general, problematic soil needs to be repaired so that the basic soil becomes better  and  can  be  requirements  for  a  construction  base.  In  this  research,  an alternative  soil  stabilization  was  carried  out  by  adding  Palm  Oil  Fuel  Ash (POFA).  POFA  has  pozzolanic  properties  which  are  very  useful  in  the  soil stabilization  process  because  it  can  increase  the  binding  force  between stabilized soil particles. In this research, POFA was used as a mixture in basic soil with percentages of 20%, 30%, and 40%. The age of curing was carried out for 0, 7, 14, and 28 days. Based on the research results, it was found that adding POFA was effective for increasing soil strength, namely at percentages of 20%. If  the  percentage  content  of  POFA  is  too  much,  the  binder  contained  in  the mixed  soil  can  affect  the  behavior  of  the  soil  when  it  reacts  with  water.  By increasing  the  POFA  content  by  20%,  the  maximum  plasticity  index  (PI) decrease  was  obtained,  namely  8.52%  and  the  maximum  unconfined compressive strength value was 240.82 kN/m 2 at a curing age of 28 days.

## K ATA K UNCI

## Palm Oil Fuel Ash (POFA)
Unconfined Compressive Strength Unconfined Compression Test (UCT)

## K ORESPONDENSI
Telepon: 081537435568 E-mail: puspa.ningrum@univrab.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Tanah merupakan dasar dari suatu struktur atau konstruksi yang  seringkali  menimbulkan  masalah.  Sehingga  perlu adanya upaya perbaikan agar tanah dasar tersebut menjadi lebih  baik  dan  memenuhi  syarat  untuk  dasar  perkuatan konstruksi  [1].  Salah  satu  contoh  kondisi  tanah  yang memiliki  daya  dukung  rendah,  serta  permeabilitas  tinggi yaitu  jenis  tanah  lunak,  sehingga  cenderung  dapat menyebabkan terjadinya keruntuhan geser [2].
Beberapa alternatif perbaikan tanah yang sering dilakukan yaitu dengan menambahkan bahan kimia pada tanah dasar, diantaranya  menggunakan  limbah  sisa  pembakaran  batu bara  dan  kelapa  sawit.  Menurut  para  ahli,  limbah  sisa pembakaran yang mengandung senyawa silika (SiO 2 ) dan zat kapur (CaO) dapat dijadikan sebagai bahan stabilisasi tanah [3]. Dalam penelitian ini, stabilisasi tanah dilakukan dengan penambahan abu  limbah kelapa sawit atau sering dikenal dengan sebutan Palm Oil Fuel Ash (POFA).
Sejauh ini pemanfaatan POFA di bidang teknik sipil sudah sering dilakukan. Aplikasi pemanfaatan POFA diantaranya yaitu sebagai filler pada campuran beton dan aspal, selain itu  juga  digunakan  untuk  stabilisasi  tanah.  Pemanfaatan POFA  yang  tepat  dapat  mengurangi  volume  limbah sehingga menjadi  ramah lingkungan  [4].  Untuk karakteristik fisis dan mekanis POFA telah diteliti oleh [4] yang  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  POFA  tergolong kedalam kategori bahan pozzolan tipe F.
Pada  umumnya  POFA  memiliki  sifat pozzolanic ,  yaitu bahan halus yang mengandung senyawa silica dan alumina yang  dapat  bereaksi  dan  membentuk  bahan  semen.  Sifat pozzolanic  ini  sangat  bermanfaat  pada  proses  stabilisasi tanah, karena dapat meningkatkan daya ikat antar partikel tanah yang distabilisasi [5].
Penelitian  menggunakan  POFA  sebagai  bahan  campuran pada  tanah  dasar,  diantaranya  telah  dilakukan  oleh  [6] dengan  cara  menambahkan  abu  cangkang  kelapa  sawit dengan  persentase  5%,  10%,  15%,  20%,  dan  25%  pada tanah dasar. Diperoleh kesimpulan bahwasanya
penambahan abu cangkang kelapa sawit dapat memperbaiki daya dukung tanah dan membuatnya menjadi lebih  baik.  Selanjutnya  penelitian  tentang  pengaruh penambahan POFA pada tanah dasar berdasarkan hasil dari uji  geser  langsung,  memiliki  kesimpulan  bahwasanya POFA  dapat  meningkatkan  kohesi  dan  perubahan  nilai sudut  geser  [7].  Beberapa  peneliti  juga  ada  yang mengkombinasikan POFA dengan bahan tambah kimia ke tanah  asli  diantaranya  yaitu  [8]  melakukan  penelitian tentang nilai CBR akibat pengaruh penambahan abu tandan sawit  sebesar  7,5%  dengan  5%,  7,5%,  10%  semen  pada tanah  lempung.  Dan  [9]  melakukan  penelitian  dengan variasi persentase campuran yang sama dengan [8] namun terhadap nilai kuat tekan bebas.
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang bagaimana nilai kuat tekan bebas  tanah  akibat  pengaruh  penambahan  POFA  pada tanah asli, serta pengaruh  lamanya pemeraman campuran tanah tersebut.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Tanah
Pada  umumnya  tanah  terbentuk  akibat  proses  pelapukan batuan.  Sifat-sifat  fisik  tanah  ditentukan  oleh  kandungan mineral  yang  menyusun  partikel-partikel  tanah,  serta dipengaruhi  oleh  batuan  asal  tersebut  [10].  Tanah  yang umumnya  dikenal  yaitu  kerikil,  pasir,  lanau,  ataupun lempung, tergantung pada ukuran partikel utama di dalam tanah.  Untuk  mendeskripsikan  tanah  berdasarkan  ukuran partikelnya,  beberapa  organisasi  telah  mengembangkan klasifikasi  ukuran  butiran  tanah.  Sistem  klasifikasi  tanah yang  sering  digunakan  oleh  para  ahli  yaitu  sistem klasifikasi Unified Soil Classification System (USCS) dan sistem klasifikasi American Association of State Highway and Transportation Officials System (AASHTO). Dimana kedua  sistem  tersebut  sama-sama  memperhitungkan distribusi  ukuran  butir  tanah  dan  batas-batas  Atterberg ( Atterberg Limit ). Jika ditinjau dari ukuran butiran, secara umum  tanah  dibagi  menjadi  dua  kelompok  yaitu  tanah berbutir  kasar  dan  tanah  berbutir  halus.  Sedangkan  jika ditinjau  dari  struktur  tanah,  dibedakan  menjadi  tanah kohesi ( cohesive soil ) dan tanah non kohesi ( cohesionless soil ) atau tanah bergranular [11] .

## 2.2. Palm Oil Fuel Ash (POFA)
POFA ( Palm Oil Fuel Ash ) atau yang dikenal juga dengan limbah abu sawit merupakan sisa hasil proses pembakaran limbah  padat  kelapa  sawit  pada  suhu  800°C  -  1.000°C. Limbah  padat  dari  hasil  pembakaran  ini  berupa  serat, cangkang,  dan  tandan  kosong.  Perkembangan  industri kelapa  sawit  yang  kian  meningkat  khususnya  di  negara ASEAN,  berdampak  pada  limbah  yang  dihasilkan. Pemanfaatan  POFA  dewasa  ini  mulai  banyak  dilakukan salah  satunya  yaitu  sebagai  bahan  stabilisasi  tanah  [12].
Namun  kenyataannya,  POFA  masih  belum  dapat termanfaatkan  secara  optimal.  Sebagian  besar  POFA dibuang  sebagai  limbah  di  tempat  pembuangan  sampah, sehingga  menyebabkan  masalah  lingkungan  dan  masalah lain  seperti  masalah  kesehatan  [4].  Oleh  karena  itu  perlu dilakukan  upaya  pemanfaatan  limbah  tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan POFA yang sebagaimana telah dikemukakan  memiliki  kemampuan  perbaikan  tanah cukup  baik  sebagai  bahan  campuran  stabilisasi  tanah dengan  harapan  mendapatkan  hasil  yang  lebih  baik  dari penelitian sebelumnya.

## 2.3. Kuat Tekan Bebas Tanah
Kuat  tekan  bebas  (q u )  merupakan  nilai  tegangan  aksial maksimum  yang  dapat  ditahan  oleh  benda  uji  berbentuk silindris (dalam hal ini sampel tanah) sebelum mengalami keruntuhan  geser  akibat  pembebanan.  Adapun  pengujian yang dilakukan untuk memperoleh nilai kuat tekan bebas tanah yaitu dengan Unconfined Compression Test (UCT).
Uji kuat tekan bebas ini merupakan cara yang dilakukan di laboratorium untuk mengukur seberapa besar kuat dukung tanah  menerima  kuat  tekan  yang  diberikan  sampai  tanah tersebut terpisah dari butiran – butirannya. Pada percobaan laboratorium,  pemberian  tekanan  aksial  di  atas  benda  uji berangsur-angsur  ditambah  hingga  benda  uji  mengalami keruntuhan [11].

## 3. METODOLOGI
Penelitian  ini  bersifat  eksperimental  yang  dilakukan  di Laboratorium  Mekanika  Tanah  Program  Studi  Teknik Sipil Universitas Abdurrab. Selain  memiliki tujuan untuk mengetahui nilai kuat tekan bebas tanah yang ditambahkan POFA, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sifat plastisitas  tanah.  Langkah  awal  dimulai  dengan  studi literatur  terdahulu  sebagai  rujukan  dalam  melakukan penelitian.
Adapun benda uji yang digunakan yaitu tanah yang berasal dari  lokasi  Pondok  Pesantren  Al-Kautsar,  Jl.  Hangtuah Ujung,  Sail,  Kecamatan  Tenayan  Raya,  Kota  Pekanbaru, Riau.  Selanjutnya  untuk  limbah  abu  sawit  (POFA)  yang digunakan  diperoleh  dari  Pabrik  Kelapa  Sawit  di  Jalan Lintas Timur Km.55 Kelurahan Lubuk Ogong, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, Riau.
Penambahan POFA pada penelitian ini yaitu sebesar 20%, 30%,  40%  dari  berat  volume  kering  tanah  yang  merujuk pada penelitian sejenis [13]. Durasi pemeraman benda uji dilakukan  selama  0,  7,  14,  dan  28  hari.  Menurut  [13], penambahan kadar POFA yang efektif yaitu sebesar 15% dapat  meningkatkan  kekuatan  tanah,  namun  dengan menggunakan  tambahan  alkali  aktivator.  Untuk  itu penelitian ini dilakukan dengan penambahan kadar POFA yang  lebih  besar,  karena  tanpa  menggunakan  bahan tambah kimia.
Pengujian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  meliputi sifat  fisik  tanah  (kadar  air,  berat  jenis,  analisa  saringan, batas  cair,  batas  plastis,  uji  hidrometer),  pengujian pemadatan  ( compaction  test ),  dan  uji  kuat  tekan ( Unconfined  Compression  Test ).  Semua  pengujian dilakukan  sesuai  dengan  pedoman  Standar  Nasional Indonesia (SNI). Untuk desain campuran benda uji dapat dilihat pada Tabel 1 .
Tabel 1. Komposisi dan Jumlah Campuran Benda Uji
Deskripsi Tanah Campuran Jumlah benda uji untuk pemeraman Total benda uji (buah) 0 hari 7 hari 14 hari 28 hari 100% Tanah Asli 3 - - - 3 80% Tanah Asli + 20% POFA 3 3 3 3 12 70% Tanah Asli + 30% POFA 3 3 3 3 12 60% Tanah Asli + 40% POFA 3 3 3 3 12

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Hasil Pengujian Sifat Fisis Tanah Asli
Hasil  pengujian  karakteristik  tanah  asli  (tanpa  tambahan POFA) dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

## Tabel 2. Hasil Pengujian Sifat Fisis Tanah Asli
Parameter Hasil Uji Satuan Kadar air ( w ) 12,28 %
Berat volume (  wet ) 1,50
gram/cm 3
Berat volume tanah kering (  dry ) 1,38 gram/cm 3 Berat jenis (Gs) 2,66 - Batas cair (LL) 31,59 % Batas plastis (PL) 20,39 % Indeks plastisitas (PI) 11,20 % Persentase  lanau-lempung  (lolos  saringan No.200) 5,12 % Persentase pasir (lolos saringan No.4) 94,80 % Persentase kerikil 0 % Koefisien keseragaman tanah, Cu 4,81 - Koefisien gradasi tanah, Cc 1,31 -
Berdasarkan  klasifikasi  tanah  menurut  USCS  tanah tersebut masuk kedalam kelompok SC (pasir berlempung, campuran pasir-lempung). Sedangkan berdasarkan AASTHO tanah tersebut masuk kedalam kelompok A-2-6 yaitu material granuler.
Untuk berat jenis POFA yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu  sebesar  2,44  dimana  nilai  ini  mendekati  dengan nilai berat jenis yang digunakan pada penelitian terdahulu [4].  Selanjutnya  POFA  dalam  penelitian  ini  memiliki persentase lolos saringan No.200 sebesar 23,68%.

## 4.2. Hasil Pengujian Sifat Mekanis Tanah Asli
Berdasarkan pengujian pemadatan standar ( proctor ) untuk tanah asli, diperoleh nilai OMC sebesar 13,24% dan nilai MDD  sebesar  1,69  gram/cm 3 seperti  pada  Gambar  1 dibawah ini.
Gambar 1. Grafik hasil pemadatan standar tanah asli

## 4.3. Hasil Pengujian Plastisitas Tanah Campuran
Dalam  penelitian  ini  dilakukan  pengujian atterberg  limit tanah asli dengan penambahan POFA sebesar 20%, 30%, dan  40%.  Untuk  rekapitulasi  hasilnya  dapat  dilihat  pada Tabel 3 berikut.

## Tabel 3. Hasil Pengujian Plastisitas Tanah Campuran
Deskripsi Tanah Campuran Batas cair (LL) % Batas plastis (PL) % Indeks plastisitas (PI) % 100% Tanah Asli 31,59 20,39 11,20 80% Tanah Asli + 20% POFA 20,54 15,14 8,52 70% Tanah Asli + 30% POFA 16,01 26,56 10,55 60% Tanah Asli + 40% POFA 13,62 40,84 27,22
Berdasarkan  hasil  diatas,  terlihat  bahwa  penurunan  nilai indeks  plastisitas  maksimum  terjadi  pada  penambahan POFA  dengan  kadar  20%  yaitu  sebesar  8,52%.  Nilai indeks plastisitas cenderung mengalami peningkatan pada penambahan  POFA  dengan  kadar  yang  lebih  besar  dari sampel  sebelumnya.  Sehingga  sesuai  dengan  penelitian- penelitian  terdahulu,  penambahan  kadar  POFA  yang efektif  yaitu  berkisar  10-20%  untuk  dapat  meningkatkan kekuatan tanah. Hal ini dikarenakan jika kandungan POFA terlalu  banyak,  maka  bahan  pengikat  yang  terdapat  pada tanah  campuran  dapat  mempengaruhi  perilaku  tanah  saat bereaksi dengan air [14].

## 4.4. Hasil Pengujian Pemadatan Tanah Campuran
Pada pengujian pemadatan tanah dengan standard proctor akan  diperoleh  nilai  kadar  air  optimum  ( w opt )  tanah
 dry maks 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 5 10 15 20 25 30 B e ra t vo lu m e k e ri n g (gr /c m 3 ) Kadar air (%) Grafik Pemadatan Standar kompaksi ZAV
campuran  dan  nilai  berat  volume  kering  maksimum  (  d maks ).  Nilai  ini  nantinya  akan  digunakan  pada  saat pembuatan benda uji UCT. Hasil pemadatan standar dapat dilihat pada Tabel 4.

## Tabel 4. Hasil Pengujian Pemadatan Standar Tanah Campuran
Deskripsi Tanah Campuran
OMC ( w opt ) % MDD (  d maks ) gram/cm 3 100% Tanah Asli 13,24 1,69 80% Tanah Asli + 20% POFA 16,17 1,57 70% Tanah Asli + 30% POFA 17,12 1,54 60% Tanah Asli + 40% POFA 13,55 1,42
Berdasarkan  Tabel  4  dapat  dilihat  bahwa  nilai  OMC cenderung mengalami kenaikan seiring dengan penambahan POFA pada tanah asli. Hal ini menyebabkan terjadinya  penurunan  pada  berat  volume  kering  tanah campuran.

## 4.5. Hasil Pengujian Kuat Tekan Bebas Tanah Campuran
Dalam  penelitian  ini  dilakukan  pengujian  UCT  pada campuran benda uji dengan perlakuan usia pemeraman 0, 7, 14, dan 28 hari. Berikut hasil rekapitulasi dari pengujian UCT pada tanah campuran.

## Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Uji UCT Tanah Campuran
Deskripsi Tanah Campuran Nilai kuat tekan bebas (kN/m 2 ) 0 hari 7 hari 14 hari 28 hari 100% Tanah Asli 228 - - - 80% Tanah Asli + 20% POFA 122,80 136,80 141,85 240,82 70% Tanah Asli + 30% POFA 134,88 137,85 139,86 144,17 60% Tanah Asli + 40% POFA 133,35 135,86 138,84 143,85
Berdasarkan hasil dari rekapitulasi uji UCT pada Tabel 5, dapat  diketahui  bahwa  nilai  kuat  tekan  bebas  tanah  pada usia  pemeraman  0  dan  7  hari  memiliki  kecenderungan yang  sama,  yaitu  meningkat  pada  penambahan  kadar POFA 30%. Namun untuk usia pemeraman 14 dan 28 hari, nilai  kuat  tekan  bebas  terbesar  dihasilkan  pada penambahan kadar POFA sebesar 20%.
Gambar 2. Grafik Hasil UCT pada Penambahan POFA 20%
Gambar 3. Grafik Hasil UCT pada Penambahan POFA 30%
Gambar 4. Grafik Hasil UCT pada Penambahan POFA 40%
Dari  Gambar  2  hingga  Gambar  4  diatas  terlihat  bahwa semakin lama usia pemeraman pada tanah campuran, maka nilai kuat tekan bebas semakin  meningkat untuk masing- masing kadar penambahan POFA.
Selanjutnya,  dapat  diketahui  nilai  kuat  tekan  bebas maksimum tanah yaitu sebesar 240,82 kN/m 2 terjadi pada penambahan  POFA  dengan  kadar  20%  di  umur pemeraman  28  hari.  Nilai  ini  lebih  tinggi  dari  pada  nilai kuat tekan bebas tanah asli.
0 50 100 150 200 250 300 0 hari 7 hari 14 hari 28 hari K u at t e ka n b e b as ( kn /m 2 ) Lama pemeraman 20% POFA 130 132 134 136 138 140 142 144 146 0 hari 7 hari 14 hari 28 hari K u at t e ka n b e b as ( kn /m 2 ) Lama pemeraman 30% POFA 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 0 hari 7 hari 14 hari 28 hari K u at t e ka n b e b as ( kn /m 2 ) Lama pemeraman 40% POFA

## 4.6. Hubungan Tegangan dan Regangan Tanah Campuran
Dari  hasil  pengujian  nilai  kuat  tekan  bebas  (uji  UCT), dapat  diperoleh  grafik  hubungan  antara  regangan  dan tegangan  aksial  pada  tanah  campuran.  Tegangan  dan regangan aksial pada setiap benda uji dengan penambahan POFA sesuai variasi masing-masing pada usia pemeraman 28 hari dapat dilihat pada Gambar 5 di bawah ini.
Gambar 5. Grafik Hasil UCT pada Penambahan POFA 40%
Grafik pada Gambar 5 menunjukkan bahwa nilai tegangan tertinggi dialami oleh tanah asli dengan penambahan kadar POFA sebesar 20%. Dimana tanah mengalami keruntuhan pada  tegangan  240,82  kN/m 2 dengan  nilai  regangan sebesar 2,98%.  Hal  ini  menunjukkan bahwa kadar POFA yang  optimal  untuk  mengisi  pori-pori  tanah  untuk mendapatkan  nilai  kuat  tekan  yang  tinggi  dengan  umur pemeraman  28  hari  yaitu  sebesar  20%.  Jika  penggunaan kadar  POFA  pada  tanah  campuran  melebihi  20%,  maka kekuatan  tanah  dapat  dikatakan  mengalami  penurunan dikarenakan butiran POFA yang cenderung halus.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
1. Tanah asli pada pengujian ini diklasifikasikan kedalam kelompok  SC  (pasir  berlempung,  campuran  pasir- lempung) berdasarkan USCS. Sedangkan berdasarkan AASTHO tanah tersebut masuk kedalam kelompok A- 2-6 yaitu material granuler.
2. Penurunan  nilai  indeks  plastisitas  (PI)  maksimum terjadi  pada  penambahan  POFA  dengan  kadar  20% yaitu sebesar 8,52%.
3. Nilai  kuat  tekan  bebas  maksimum  terjadi  pada penambahan  kadar  POFA  sebesar  20%  yaitu  240,82 kN/m 2 pada umur pemeraman 28 hari.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] P.  Ningrum,  Husnah,  H.  Mubarak,  dan  ade restu,  “Pengaruh  Penambahan  Abu  Tandan Sawit pada Tanah Lempung berdasarkan Nilai
Kuat Geser,” J. APTEK Vol , vol. 14, no. 1, hal. 6–12, 2020, [Online].
[2] P.  Ningrum,  S.A  Nugroho,  dan  Muhardi, “Pengaruh Penambahan Air Diatas Kadar Air Optimum  Terhadap  Nilai  CBR  Dengan  dan Tanpa Rendaman pada Tanah Lempung yang dicampur Abu Terbang,” Jom FTEKNIK , hal. 1–5, 2014.
[3] H.  Yudhistira,  “Analisis  Pengaruh  Substitusi Abu Tandan Sawit dan Gipsum terhadap Nilai CBR  pada  Tanah  Lempung  Lunak,” J.  Tek. Sipil  dan  Lingkung. ,  vol.  2,  no.  2,  hal.  264– 271, 2014.
[4] R.  Yuliana,  Muhardi,  dan  F.  Fatnanta, “Karakteristik Fisis Dan Mekanis Abu Sawit (Palm Oil Fuel Ash) Dalam Geoteknik,” Syria
Stud. , vol. 7, no. 1, pp. 37–72, 2015, [Online].
[5] C. AN, F. Fatnanta, and Muhardi, “Stabilisasi Tanah Lempung Menggunakan Palm Oil Fuel Ash  (POFA),” Jom  FTEKNIK ,  vol.  2,  no.  1, hal. 1–13, 2015.
[6] E.  Arbina,  “Stabilitas  Tanah  Lempung Dengan  Penambahan  Abu  Cangkang  Kelapa Sawit,” J. Tugas Akhir Tek. Sipil , vol. 4, no. 1, hal. 80–90, 2020.
[7] C.  A.  Makupiola,  R.  Rachman,  dan  I.  L.  K.
Wong, “Pengaruh Penambahan Abu Cangkang Kelapa Sawit pada Tanah Lempung dengan Uji Direct Shear,” Paulus Civ. Eng. J. , vol. 3, no. 2, hal. 267–275, 2021.
[8] M.  Anggraini  dan  A.  Saleh,  “Penambahan Abu  Tandan  Kelapa  Sawit  dan  Semen Terhadap  Nilai  CBR  (California  Bearing Ratio) Pada Tanah Lempung,” Siklus  J. Tek. Sipil , vol. 6, no. 1, hal. 49–55, 2020.
[9] M. Anggraini dan A. Saleh, “Stabilisasi Tanah Lempung  Dengan  Abu  Tandan  Kosong Kelapa  Sawit  dan  Semen  Terhadap  Kuat Tekan  Bebas,” Sainstek  (e-Journal) ,  vol.  9, no. 2, hal. 108–115, 2021.
[10] D.  Braja  M  dan  So.  Khaled, Principles  of Geotechnical engineering, Eight Edition , vol. 5, no. 1. 2014.
[11] H. C. Hardiyatmo, “Mekanika Tanah 1.” hal. 1–399, 2002.
[12] W.  Tangchirapat  dan  C.  Jaturapitakkul, “Strength,  drying  shrinkage,  and  water permeability of concrete incorporating ground palm oil fuel ash,” Cem. Concr. Compos. , vol. 32, no. 10, hal. 767–774, 2010..
[13] M.  Toyeb,  H.  Mubarak,  P.  Ningrum,  dan  T. Gunawan,  “Penurunan  Kekuatan  Tanah Terstabilisasi Palm Oil Fuel Ash,” Racic , vol. 8, no. 1, hal. 148–157, 2023.
[14] Y.  Apriyanti,  H.  Hidayatussa’diah,  dan  F. Fahriani,  “Pengaruh  Penambahan  Limbah Abu  Cangkang  Sawit  (Pofa)  Terhadap  Nilai
0 50 100 150 200 250 0 2 4 6 T egan gan ( k N /m 2 ) Regangan (%) Grafik Tegangan-Regangan  Tanah Campuran pada Usia Pemeraman 28 hari 20% POFA 30% POFA 40% POFA

## California  Bearing  Ratio  (Cbr)  Untuk
Stabilisasi  Tanah  Lempung,” FROPIL
(Forum  Prof.  Tek.  Sipil) ,  vol.  8,  no.  2,  hal. 102–109, 2021.